In questi cristalli così ottenuti spicca abbastanza bene il carattere bisfe- 

 noidale. Le misure su 4 cristalli furono abbastanza concordanti, offrendo le 

 facce buoni riflessi e unici. Ecco gli angoli misurati: 



110: 110= 89°.24'|, 

 101:101=60.01 , 

 111 : 001 = 38 .67 | , 



che non differiscono di molto dalle misure conosciute. Infatti: 



Broocke (^) Raiiimelsberg (") 



110: lI0 = 89^26^ 89.02 



101 : 101 = 60 . 0 60.27 calcolato 



111 : 001 = 39 . 8 39.11 . 



I cristalli di Mg SO^ -f- 7 aq puri tolti dalla soluzione satura, asciugati 

 ripetutamente fra carta bibula, si conservano bene in atmosfera secca, e le 

 loro facce rimangono parecchi giorni perfettamente speculari ; onde le misure 

 degli angoli possono farsi agevolmente. Per dimostrare la conservazione di 

 detti cristalli in ambiente secco, ne ho scelti due a facce liscie e limpidis- 

 simi dal peso complessivo di gr. 0.4448 e li ho collocati in ambiente secco, 

 tenuto tale con acido solforico concentrato. Ecco le pesate dopo diverse ore 

 di permanenza in detto ambiente, e ridotte a 1 gr. di sostanza : 



rr. 



1.0000 



ore 



0 





1.0000 





9 



» 



0.9995 





12 





0.9977 





31 



» 



0.9967 





78 



I) 



0.9930 





210 





0.9787 



w 



300 



È necessario che la permanenza dei cristalli in ambiente secco sia di 

 parecchi giorni prima che essi perdono la loro limpidezza, e si coprono di 

 una leggera velatura bianca. La trasformazione di Mg SO^ -|- 7 aq è proba- 

 bilmente in Mg SO4 + 6 aq e forse anche in idrati più bassi. 



Zn SO4 + 7 aq 



Ho ottenuto questi cristalli con la stessa facilità, con cui si ottengono 

 i precedenti. Il loro peso specifico misurato col picnometro sopra gr. 0.9057 

 di sostanza è 1.9354, un po' più basso delle misure conosciute : 



(') Ann. of Philos, (1823), 22, 40. 



(') Poggendorfs. Ann. d. Phys. (1854), 91, 342. 



